188 



Mineralogie. 



concentrirter Salpetersäure, clilorsaurem Kali. Flusssäure und Schwefelsäure. 

 Die oktaedrischen Kryställchen erreichen 0,5 mm Grösse. 



O. Mügge. 



H. Moissan: Sur quelques experiences nouvelles re- 

 latives ä la preparation du diamant. (Compt. rend. 123. p. 206 

 —210. 27. Juli 1896.) 



Verf. hat versucht, die zur Erzielung deutlicher Krystalle nöthige 

 Menge schmelzflüssigen Eisens zu verringern und seine Abkühlungs- 

 geschwindigkeit zu steigern. Zu diesem Zwecke Hess er Tropfen des im 

 elektrischen Ofen mit Kohlenstoff gesättigten Eisens in ein Gefäss fallen, 

 welches oben mit Wasser, unten mit Quecksilber gefüllt war. Er erhielt 

 so neben unregelmässig zersprengten Eisenmassen auch durchaus regel- 

 mässig kugelige und schwach elliptische Massen von 4—10 mm Durch- 

 messer, welche nach Behandlung mit Säuren etc. Diamant, z. Th. in 

 deutlichen Krystallen von 0,016 mm Durchmesser als Kückstand Hessen. 

 Gut durchsichtige Krystalle entstanden auch dann, wenn das flüssige Eisen 

 zur möglichst schnellen Abkühlung in cylindrische Höhlungen in grösseren 

 Eisen- oder Kupferblöcken floss, welche möglichst schnell durch eingepasste 

 Stempel von demselben Metall geschlossen wurden. Eine neue Analyse 

 an 5,7 mg dieser und früher dargestellter künstlicher Diamanten ergab 

 neben einer Spur Asche 20,5mgCO 2 , während die Theorie 20,9 verlangt 

 (vergl. dies. Jahrb. 1896. I. -208-, -209- und das folgende Kef.). 



O. Mügge. 



Q. Majorana: Sulla riproduzione del diamante. (Rendic. 

 Accad. d. Lincei. 6. 1897. p. 141-147.) 



Verf. geht von den bekannten, einzigen, wohlgelungenen Versuchen 

 der künstlichen Darstellung des Diamants aus, die H. Moissan (vergl. das 

 vorhergehende Ref.) unternommen und durchgeführt hat. Dabei wird 

 amorpher Kohlenstoff durch Einwirkung von starkem Druck und hoher 

 Temperatur in Diamant übergeführt. Es wurde, um diese Umwandlung 

 directer als Moissan bewerkstelligen zu können, ein in zwei Figuren ab- 

 gebildeter Apparat construirt, in welchem amorpher Kohlenstoff (angewendet 

 wurden 2 g) sehr stark erhitzt und hernach bei dieser hohen Temperatur 

 sehr hohem Druck unterworfen werden konnte. Der Druck wurde durch 

 explosible Stoffe hervorgebracht und konnte bis 5000 Atmosphären oder 

 50 t auf den Quadratcentimeter gesteigert werden, während die Er- 

 hitzung durch einen elektrischen Strom hervorgerufen wurde, auf dessen 

 Bahn das Kohlenstück mitten in einer Unterbrechung derart eingeschaltet 

 wurde, dass rechts und links von ihm zwei elektrische Bögen entstanden. 

 Als Kohle diente das für die elektrischen Bogenlampen benützte Material, 

 das sich von allen untersuchten Sorten als das geeignetste erwiesen hatte, 

 trotz der vorhandenen Unreinigkeiten. Der Apparat und die Art seiner 

 Benützung wird eingehend beschrieben. Wenn die auf ca. 4000 ö C, er- 



